273 



ihrem Austritt aus dem Hohofen in großen Sümpfen von mehreren Kubikfuß Inhalt, die sich auf einmal 

 füllten, ansammelte, und sie darin möglichst langsam erstarren ließ, wodurch aber eine nicht bis in die 

 Mitte völlig entglaste, mithin nur zum Theil dem Zwecke genügende Masse zu erlangen ist. In Schlesien 

 wurden auf den mit Coaks betriebenen kgl. Eisenhüttenwerken zu Gleiwitz und Königshütte noch 

 früher als in Ustron, Versuche zu Entglasung von Hohofen- Schlacken gemacht, wobei man anfänglich 

 ganz auf die eben beschriebene, gewissermaßen sich von selbst als nächstgelegen darbietende Weise 

 verfuhr und nur zu unvollkommenen Resultaten gelangte, weil man keine durchweg homogene Masse 

 erwirkte. Die Versuche in Gleiwitz, von denen weiterhin die Rede sein wird, wurden demnächst wegen 

 örtlichen Bedarfs der Schlacken zu andern Zwecken vorerst nicht weiter in einer anderen Weise verfolgt, 

 wie in Königshütte, wo man die gewöhnliche glasige Schlacke in offenen Meilern oder in mit 3 Mauern 

 umschlossenen Röststätten abwechselnd mit kleinen Coaks, mit Cynder oder mit Staubkohlen schichtete, 

 das Haufwerk in Brand setzte, und das Feuer mittelst eines Systems von theils horizontal, theils senk- 

 recht geführten Kanälen, denen in Ziegelöfen ähnlich, gleichmäßig zu verbreiten suchte. Erst nach 

 völligem Erkalten wurde zum Oeffnen und Austragen des Meilers geschritten. Die Produkte jener 

 älteren (den ustroner gleichkommenden) und dieser eben beschriebenen Operation sind nicht gleich- 

 artig. Die im Sumpf vor dem Hohofen enlglaste Schlacke besitzt nur an der äußeren, zunächst der 

 Oberfläche des Schlackenstücks liegenden Zone eine steinige Beschaffenheit und große Festigkeit. Der 

 innere Kern verhält sich dagegen vollständig krystallinisch und besitzt eine großblättrige Textur, welche 

 die Festigkeit der Schlacke wesentlich vermindert, so daß, da die krystallinische Schlacke den größeren 

 Theil der Masse bildet, das angegebene Verfahren für den vorliegenden Zweck nicht anwendbar ist und 

 daher für ihn auf der Königshütte aufgegeben wurde; während man in Gleiwitz in der neuesten Zeit einen 

 Versuch dieser Art abermals anstellte, welcher, wie weiter unten vorkommen wird, zu einem ab- 

 weichenden Ergebniß führte. 



Eine gleichartige steinige Schlacke erhält man (wie die diesfälligen in das Große ausgedehnten 

 Versuche auf der Königshütte ergeben haben) aus der Behandlung der glasigen Schlacke im Meiler. 

 Die auf solchem Wege entglaste Schlacke ist mit einer schmuzigweißen Rinde bedeckt, die sich auch 

 im Innern jeden Schlackenstücks überall da zeigt, wo dasselbe mit Rissen durchzogen ist. Auf dem 

 frischen Bruche zeigt sich keine Spur von Glanz mehr, der Bruch ist nicht mehr muschlig, sondern 

 eben, die ursprünglichen, meist grünen und vielfach nüancirten Farben sind in ein gleichfarbiges Schwarz- 

 blau verwandelt, und die Schlacke hat die Festigkeit des Basalts und eine so große Härte erreicht, daß 

 sie am Stahle Funken giebt. Zeigt die Schlacke auf dem frischen Bruche noch grünliche Farben oder 

 sogar noch Glanz, so ist dies ein Zeichen, daß sie zu wenig Hitze erhalten hat. Ist sie dagegen auf 

 der Bruchfläche schmuzigweiß gefärbt, so hat sie zu lange und zu viel Hitze erhalten. In beiden Fällen 

 fehlt es ihr an der nölhigen Härte und Festigkeit. 



Die eben gedachten Versuche hat man auch in Schlesien, sowie zu Ustron, auf solche Hohofen- 

 •chlacken ausgedehnt, die beim Betriebe mit Holzkohlen gefallen sind, und dabei gefunden, daß sie ein 

 eben so hartes und festes Product liefern, wie die Schlacken von den mit Coaks betriebenen Hohofen, 

 daß es also nur darauf ankommen würde, zu ihrer Entglasueg einer verbesserten ähnlichen Procedur, 

 wie der eben geschilderten, sich zu bedienen, wo die Umstände sie zulassen. 



Dies wird aber bei mit Holzkohlen betriebenen Hohofen wegen des Kostenpunktes nicht oft der Fall 

 sein. Auch stehen für den hier in's Auge zu fassenden technischen Zweck solche Schlacken denen mit 

 Coaks betriebener Hohofen wegen blasiger Beschaffenheit und minderer Massigkeit nach, daher wohl, 

 wenn von einem Verwerthen derselben die Rede, das der Verwendung zu Bausteinen sich, wenn sonst 

 die Umstände danach sind, am meisten empfehlen dürfte. 



35 



